SÉANCE DU 17 JUILLET IQoS. IQI 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la réduction par le bore amorphe de V oxyde de 

 thorium et sur la préparation de deux horures de thorium. Noie de M. Biset 

 DU Jassonneix, présentée p.ir M. H. Moissan. 



MM. Moissan et Étard (') ont montré que le carbone réduit l'oxyde de 

 thorium au four électrique et donne un carbure défini et cristallisé. Le 

 bore amorphe se comporte d'une façon analogue. 



Si l'on chauffe, dans une nacelle de charbon au four électrique à tube, 

 un mélange, aggloméré en pastilles, de thorine et de bore, on obtient, 

 après 3 minutes de marche à 5oo ampères sous xoo volts, un produit non 

 fondu, conservant la forme primitive des pastilles, mais d'apparence 

 entièrement métallique. La fusion ne se |)roduit qu'après plusieurs minutes 

 de chauffe avec un courant de 700 ampères. 



Les fontes obtenues sont d'une couleur jaune bronzée très claire lorsque 

 leur teneur en bore est faible, d'une couleur rouge lorsqu'elles sont plus 

 riches. Elles sont très dures et présentent dans leur masse des géodes de 

 petits cristaux en aiguilles. Elles sont légèrement carburées dans la partie 

 qui était au contact de la nacelle. 



L'acide chlorhydrique, étendu ou concentré, attaque ces fontes, lente- 

 ment à froid, plus vivement à chaud; il se dégage un mélange d'hydrogène 

 brûlant avec tuie flamme verte et de carbures d'hydrogène en petite quan- 

 tité; l'attaque s'arrête rapidement. L'acide azotique les dissout facilement 

 en laissant un léger résidu composé d'un peu d'oxyde non réduit et de 

 borure de carbone amorphe et friable. 



Lorsque la quantité de bore emi>loyée est exactement suffisante pour la 

 réduction, la fonte obtenue contient néanmoins 10 pour 100 environ de 

 métalloïde; elle hiisse, après dissolution dans l'acide azoticjue, un résidu 

 abondant d'oxyde non réduit. Si l'on augmente la proportion de bore dans 

 le mélange chauffé, la fusion devient de plus en plus difficile : une partie 

 du bore se volatilise et les fontes les plus riches, ainsi préparées, n'eu 

 contiennent pas plus de 17 pour 100. 



SéparaLion du borure TliB'. — Les fontes dont la teneur en bore ne dépasse 

 pas 10 à 12 pour 100, décrites précédemment, sont pulvérisées et traitées par l'acide 

 chlorhydrique au dixième jusqu'à cessation de l'attiique : le résidu, lavé et séché, pré- 



(') H. Moissan et Etaud, Comptes rendus, t. t-KXll, p. 678. 



